Pengujian  Lignoselulosa  Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit  dengan Waktu Delignifikasi H 2 SO 4 Menggunakan Uap Bertekanan
(Lignocellulosic Test of Oil Palm Empty Fruit Bunches with H 2 SO 4

## Delignification Time Using Pressurized Steam)
Widia  Rini  Hartari 1* , Febrina  Delvitasari 1 ,  Maryanti 1 ,  Bigi  Undadraja 2 ,  Fizzaria Hasbullah 2 , Giannis Aji Deksono 3 1 Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Negeri Lampung, Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, 35144, Indonesia
2 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana Metro, Jl. Kenanga No. 3 Mulyojati Kota Metro, 34121, Indonesia
3 Program  Studi  Produksi  dan  Manajemen  Industri  Perkebunan  Jurusan  Budidaya  Tanaman Perkebunan  Politeknik  Negeri  Lampung, Jl.  Soekarno-Hatta  No.  10  Rajabasa, Bandar  Lampung, Lampung, 35144, Indonesia E-mail: widiarini@polinela.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article history Submitted: June 4, 2023
Accepted: September 18, 2023
Published: November 1, 2023
Keywords:
delignification,
lignin, lignocellulosic, oil palm empty fruit bunches
Oil palm empty fruit bunches (EFB) are the most abundant solid waste from the palm oil industry and are underutilized, even though they have the potential to become industrial raw materials because they contain three  fractions,  namely  cellulose,  hemicellulose,  and  lignin.   This research was carried out using the steam method using 1 molar sulfuric acid with concentrations of 6.4%, 7.6%, and 8.7%. The delignification temperature was measured at 120 o C and with different delignification times  of 60  minutes, 90  minutes, and 120  minutes.  The best  treatment with 1 M H 2 SO 4 concentration and heating time for hemicellulose was the treatment with 8.7% H 2 SO 4 concentration and 90 minutes of heating time.  The  best  treatment  with  1  M  H 2 SO 4 concentration  and  heating temperature  for  cellulose  was  found  to  be  6.4%  H 2 SO 4 concentration with 90 minutes of heating time. The best treatment with a 1 M H 2 SO 4 concentration and heating temperature for lignin was the 6.4% H 2 SO 4 treatment with 90 minutes of heating time.
Copyright  ©  2023  Author(s).  This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution- ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Perkebunan  kelapa  sawit  memiliki  peran  penting  dalam  sumber  devisa  nasional. Perkembangan perkebunan kelapa sawit terdapat di 22 provinsi Indonesia, yang menjadi sentra utama  adalah  Sumatera  dan  Kalimantan.  Kelapa  sawit  Indonesia  diolah  95%  menjadi  CPO (crude  palm  oil) (Purba  &  Sipayung,  2017).  Tandan  buah  segar  (TBS)  sebanyak  1  ton  dapat menghasilkan jumlah minyak sawit kasar (CPO) sebanyak 0,21 ton atau 21%, dan menghasilkan sebanyak  0,05  ton  minyak  inti  sawit  (PKO)  tersedia  atau  5%  (Rachim,  2012).  Industri pengolahan  kelapa  sawit  menghasilkan  limbah  cair  dan  limbah  padat  yang  masih  memiliki potensi untuk dimanfaatkan menjadi produk samping. Limbah padat yang menghasilkan volume
Hartari: Pengujian Lignoselulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit ...
terbesar adalah berupa tandan kosong kelapa sawit (TKKS), sabut kelapa sawit (SKS), tepurung kelapa sawit (TKS), dan batang kelapa sawit (BKS) (Santoso, 2010).
Limbah padat kelapa sawit yang rendemennya sangat tinggi adalah TKKS yaitu mencapai 230 kg atau 23% dari 1 ton tandan buah segar (TBS) (Haryanti et al., 2014). Tahun 2017 jumlah TKKS yang dihasilkan sebanyak 31 juta ton (Ditjen Perkebunan, 2017). Kandungan TKKS yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin, tetapi fraksi terbesar 25-45% adalah selulosa. Potensi yang dimiliki  TKKS  sebagai  bahan  baku  industri  cukup  banyak,  salah  satunya  bioplastik  ramah lingkungan  dari  ekstrak  selulosa,  TKKS  juga  dapat  diolah  menjadi  bahan  bakar  boiler  dan kompos yang memberikan unsur hara tanah (Dewanti, 2018). Oleh karena itu harus dilakukan proses  pemisahan  komponen  yang  dapat  dibagi  bagi  dalam  pemanfaatan  bahan  baku  produk. Metode pemisahan komponen dalam TKKS dapat dilakukan dengan enzimatis, tetapi memiliki kelemahan  dalam isolasi enzim yang sesuai,  dan stabilitas termal  yang  rendah  mengakibatkan harga mahal (Kahfi, 2019). Alternatif lain adalah dengan menggunakan katalis asam atau basa yang sesuai (Rodiansono et al., 2016).
Steam  explosion adalah  salah  satu  metode  pemisahan  fraksi  lignoselulosa  dengan  uap tekanan  tinggi.  Biomassa  TKKS  dimasukkan  dalam  uap  panas  suhu  180-240 O C,  kemudian terdapat  peningkatan  tekanan  yang  kemudian  uap  tersebut  diledakkan  ke  atmosfer  sehingga tekanan akan kembali secara cepat. Pelepasan tekanan tiba-tiba menghasilkan aksesibilitas yang lebih baik dari selulosa untuk proses  selanjutnya yaitu hidrolisis fermentasi ataupun enzimatik (Saputra  et  al.,  2022).  Proses  ini  mudah  dilakukan  dan  dapat  menghemat  biaya  operasional perusahaan dalam mendapatkan bahan baku untuk produksi etanol.  Pada penelitian ini dilakukan modifikasi metode uap bertekanan dengan pelarut asam sulfat H 2 SO 4 , hal ini untuk mendapatkan pemisahan fraksi yang optimal dengan suhu delignifikasi yang dilakukan yaitu 120 O C, dan waktu delignifikasi  yang  berbeda  yaitu  60  menit,  90  menit,  120  menit,  serta  konsentrasi  asam  sulfat H 2 SO 4 1  molar  yaitu  6,4%,  7,6%,  dan  8,7%.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memisahkan lignoselulosa lebih baik dengan modifikasi metode uap bertekanan dan H 2 SO 4 .

## METODE PENELITIAN
Bahan baku Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) digunakan sebagai bahan penelitian dalam studi ini yang diambil dari PTPN 7 Unit Bekri Lampung Tengah, asam sulfat (H 2 SO 4 ), dan aquadest. Adapun  alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu:  parang,  spatula  dan  pengaduk,  tanur, Autoclave  TOMY  ES-315,  shaker,  kain  saring,  corong,  neraca  analitis,  gelas  ukur  250  ml,  dan erlenmeyer 250 ml.
Metode  penelitian  disusun  secara  deskriptif  antara  konsentrasi  6,4%,  7,6%,  dan  8,7%, kemudian waktu delignifikasi 60 menit, 90 menit, 120 menit dengan suhu yang sama yaitu 120 O C. Kadar lignoselulosa dapat dihitung menggunakan analisa metode Cheeson dengan aplikasi Microsoft Excel  2010  sebagai  pengolah  data.  Percobaan  yang  dilakukan  tidak  menggunakan  ulangan dikarenakan akan dibahas secara deskriptif, dan saat pengujian dilakukan secara duplo.
Pelaksanaan penelitian dimulai dengan mengumpulkan TKKS yang diambil langsung dari hasil  pengolahan  CPO,  kemudian  dilakukan  pencacahan,  dan  dikering  anginkan,  kemudian dilakukan  penggilingan  sampai  ukurannya  seragam  40  mesh,  kemudian  dilakukan  pengeringan dalam  oven  pada  suhu 120 O C  selama  24  jam .  Kemudian  dilakukan  standarisasi H 2 SO 4 1  Molar, karena asam sulfat yang dibeli tidak diketahui standarnya. Serbuk TKKS kemudian diambil 5 gram
Hartari: Pengujian Lignoselulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit ...
dan dimasukkan ke Erlenmeyer 250 ml yang ditambahkan larutan H 2 SO 4 1 Molar konsentrasi 6,4%, 7,6%, dan 8,7% dan ditaruh ke shaker 100 rpm selama 3 menit agar homogeny (Yoricya et al., 2016). Kemudian dimasukkan ke alat Autoclave TOMY ES-315 pada suuhu 120 O C dengan variasi waktu delignifikasi yaitu 60 menit, 90 menit, 120 menit, kemudian sampel disaring (Susilo et al. 2017). Kadar  lignoselulosa  dapat  dihitung  menggunakan  analisa  metode  Chesson  (Sari,  2016).  Metode Chesson adalah analisis gravimetri yang setiap komponen setelah dihidrolisis atau dilarutkan. Satu gram sampel kering (a) direfluks selama 2 jam dengan 150 ml air suling pada suhu 100°C. Setelah itu, hasilnya disaring dan dicuci. Residu sampel kemudian dikeringkan menggunakan oven hingga beratnya  konstan  dan  ditimbang  (b).  Residu  sampel  yang  telah  dikeringkan  kemudian  direfluks selama 2 jam dengan 150 ml larutan H 2 SO 4 0,5 M pada suhu 100°C. Setelah proses tersebut, hasilnya disaring  hingga  mencapai  netral  dan  dikeringkan  (c).  Residu  sampel  yang  telah  dikeringkan kemudian diperlakukan dengan 10 ml larutan H 2 SO 4 72% pada suhu kamar selama 4 jam. Setelah itu, larutan diencerkan menjadi larutan H 2 SO 4 0,5 M dan direfluks selama 2 jam pada suhu 100°C. Residu  hasil  proses  tersebut  disaring  hingga  mencapai  netral  dan  dikeringkan  (d).  Residu  sampel yang  telah  dikeringkan  kemudian  dibakar  menggunakan  tanur  pada  suhu  550°C  hingga  beratnya konstan. Abu yang dihasilkan kemudian ditimbang (e). Perhitungan dilakukan menggunakan rumus yang sesuai.
Hemiselulosa (%) = b−c a 𝑥100% (1)
Selulosa (%) = c−d a 𝑥100% (2)
Lignin (%) = d−e a x100%
(3)
Keterangan:
a = berat awal sampel tandan kosong kelapa sawit yang telah dikeringkan b = berat residu sampel setelah direfluks dengan air panas c = berat residu sampel setelah direfluks dengan larutan H 2 SO 4 0,5 M d = berat residu sampel setelah diperlakukan dengan larutan H 2 SO 4 72%
e = berat abu yang dihasilkan dari residu sampel setelah dibakar pada suhu 550°C

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hemiselulosa
Hemiselulosa adalah salah satu fraksi terbesar dalam residu-residu hasil pertanian terdiri dari zat-zat  polimer  seperti  xilan  dan  glukomanan.  Hemiselulosa  berbeda  dengan  selulosa  dalam  hal rantai molekul yang dimiliki oleh hemiselulosa lebih pendek (Juanda et al., 2011). Rerata kandungan hemiselulosa pada perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 dan waktu pemanasan dapat dilihat pada Gambar 1. Hasil  pengujian  kandungan  hemiselulosa  pada  Gambar  1  menunjukkan  bahwa  perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 dengan waktu pemanasan memberikan reaksi terhadap kandungan hemiselulosa. Pada setiap perlakuan konsentrasi katalis tidak menghasilkan grafik yang sama, dimana pada grafik konsentrasi  asam  sulfat  6,4%,  7,6%,  8,7%  H 2 SO 4 1  M    mengalami  peningkatan  seiring  dengan pertambahan waktu delignifikasi 90-120 menit. Kemudian pada konsentrasi asam sulfat 6,4%, 7,6%, 8,7%  H 2 SO 4 1  M    grafik mengalami fluktuatif data, yaitu meningkat  pada  waktu  delignifikasi  60 menit dan mengalami penurunan pada waktu delignifikasi 90-120 menit (Manalu et al., 2020).
Hartari: Pengujian Lignoselulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit ...
Gambar 1.  Kandungan hemiselulosa pada perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 dan waktu pemanasan
Hemiselulosa lebih mudah dihidrolisis dari pada selulosa, tapi lebih sulit difermentasi (Rilek et al., 2017). Kandungan hemiselulosa tertinggi setelah perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 1 M dan waktu pemanasan terdapat pada perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 8,7% 1 M dengan waktu pemanasan 90 menit yaitu  77,40%  dan  terendah  pada  perlakuan  konsentrasi  H 2 SO 4 8,7%  dengan  waktu  pemanasan  60 menit yaitu 11,37%.
Kandungan  hemiselulosa  sebelum  perlakuan  sebesar  24,84%  (SNI  0444:2009)  (Badan Standarisasi Nasional Indonesia, 2009), sedangkan setelah perlakuan dengan konsentrasi H 2 SO 4 1 M dan  waktu  pemanasan  kandungan  hemiselulosa  terbaik  yang  dihasilkan  sebesar  77,40%.  Hal  ini menunjukkan adanya reaksi setelah perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 1 M dengan waktu pemanasan yang meningkatkan  kandungan  hemiselulosa  sebesar  52,56%.  Menurut  Hartari  et  al  (2021)  kandungan hemiselulosa yang paling tinggi yaitu 18,25% dengan perlakuan NaOH 10% pada waktu delignifikasi 30 menit suhu 120 o C. Sedangkan pada penelitian menggunakan Kolin Klorid (ChCl) menghasilkan hemiselulosa 20,28%  (Yoricya et al., 2016), sehingga penelitian yang dilakukan dengan modifikasi delignifikasi bertekanan dan asam asetat lebih optimal menghasilkan hemiselulosa.

## Selulosa
Selulosa adalah biopolimer dan senyawa organik yang melimpah di Bumi. Selulosa terdiri dari beberapa  unit  D-glukopiranosa  dan  dihubungkan  oleh  ikatan  1,4  β-glikosidik.  Molekul  Selulosa berbentuk  lurus  dan  gugus  hidroksil  bebas  membentuk  ikatan  hidrogen  dengan  gugus  hidroksil selulosa  lainnya  yang  terletak  sejejar  (paralel)  dengan  selulosa.  Sekitar  80  molekul  selulosa bergabung  untuk  membentuk  suatu  mikrofibril  yang  biasanya  meupakan  unit  struktur  utama  dari dinding  sel  tumbuhan.  Rerata  kandungan  selulosa  pada  perlakuan  konsentrasi  H 2 SO 4 dan  waktu pemanasan dapat dilihat pada Gambar 2.
Hasil  pengujian  kandungan  selulosa  pada  Gambar  2  menunjukkan  bahwa  perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 1 M dengan waktu pemanasan memberikan reaksi terhadap kandungan selulosa. Hal  ini  diduga  karena  konsentrasi  H 2 SO 4 1  M  yang  tinggi  dan  waktu  pemanasan  tinggi  dapat mempercepat  reaksi  kimia  pada  proses  delignifikasi  lignin  yang  mengikat  selulosa  pada  TKKS. Konsentrasi H 2 SO 4 tinggi dan waktu tinggi dapat mempercepat terjadinya pergerakan molekul H 2 SO 4 dan molekul lignin yang mengikat selulosa.
51,70% 33,54% 11,37% 11,94% 33,68% 77,40% 22,20% 32,10% 60,50% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 6,4% 7,6% 8,7% Kan d u n g an h em is elu lo sa (%) Konsentrasi H 2 SO 4 1M 60 90 120 Waktu (menit)
Hartari: Pengujian Lignoselulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit ...
Gambar 2. Kandungan selulosa pada perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 dan waktu pemanasan
Kandungan  selulosa  sebelum  perlakuan  sebesar  37,53%  SNI  0444  tahun  2009  (Badan Standarisasi Nasional Indonesia, 2009), sedangkan setelah perlakuan dengan konsentrasi H 2 SO 4 1 M dan  waktu  pemanasan  kandungan  selulosa  terbaik  yang  dihasilkan  sebesar  58,91%.  Hal  ini menunjukkan  adanya  reaksi  setelah  perlakuan  konsentrasi  H 2 SO 4 dengan  waktu  pemanasan  yang meningkatkan  kandungan  selulosa  sebesar  21,38%.  Hasil  yang  diperoleh  ini  juga  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  penelitian  Yoricya  et  al.  (2016)    hanya  menghasilkan  40,33%  dengan penggunakan Kolin Klorid (ChCl). Pada penelitian menggunakan basa NaOH, kandungan selulosa yang  dihasilkan  yaitu  58,33%,  dan  hampir  mendekati  hasil  selulosa  menggunakan  modifikasi delignifikasi bertekanan dan asam asetat (Hartari et al., 2021).

## Lignin
Lignin  adalah  polimer  fenolik  kompleks  yang  bertindak  sebagai  penghalang,  pelindung membungkus selulosa dan hemiselulosa. Komponen tersebut juga menyediakan dukungan struktural untuk dan transportasi air di dalam tumbuhan. Namun, lignin menjadi kendala utama dalam degradasi selulosa dan hemiselulosa, dengan keterkaitannya yang tidak teratur dan urutan komponen yang tidak berulang.  Kompleksitas  polimer  ini  disebabkan  oleh  tiga  monolignol  komponen,  termasuk pcoumaryl, coniferyl, dan sinapyl alkohol dan banyak turunannya, berpolimerisasi menjadi jaringan tidak teratur melalui sejumlah hubungan yang berbeda (Rachim, 2012).
Gambar 3. Kandungan lignin pada perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 dan waktu pemanasan 33,10% 33,45% 33,82% 32,98% 33,24% 33,64% 33,45%
33,22% 35,31% 31,50% 32,00% 32,50% 33,00% 33,50% 34,00% 34,50% 35,00% 35,50% 6,4% 7,6% 8,7% Kan d u n g an lig n in ( %) Konsentrasi H 2 SO 4 1M 60 90 120 Waktu (menit)
51,67% 53,21% 53,97% 56,44% 58,82% 57,32% 58,91% 57,46% 58,03% 48,00% 50,00% 52,00% 54,00% 56,00% 58,00% 60,00% 6,4% 7,6% 8,7% Kan d u n g an s elu lo sa (%) Konsentrasi H 2 SO 4 60 90 120 Waktu (menit)
Hartari: Pengujian Lignoselulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit ...
Hasil pengujian pada Gambar 3 merupakan kadar lignin yang tertinggal dalam holoselulosa. Pada diagram di atas menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 dengan waktu pemanasan memberikan reaksi terhadap kandungan lignin. Hal ini diduga karena kandungan H 2 SO 4 pada proses delignifikasi terhadap lignin mampu mengikat kandungan selulosa pada TKKS. Selain itu, perlakuan waktu  pemanasan  dapat  membantu  kinerja  H 2 SO 4 dalam  memutus  ikatan lignin yang  melindungi selulosa pada TKKS.
Kadar lignin setelah dilakukan hidrolisis menggunakan konsentrasi H 2 SO 4 6,4%, 7,6%, 8,7% 1 M dengan waktu 60, 90, 120 menit mengalami peningkatan dari 32,98% menjadi 35,31%. Hal ini diduga  disebabkan  selulosa  dan  hemiselulosa  terhidrolisis  sedangkan  lignin  tidak  terhidrolisis (Sukowati, 2014).
Lignin  sulit  didegradasi  karena  strukturnya  yang  kompleks.  Kandungan  sisa  lignin  terkecil setelah perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 1 M dan waktu pemanasan terdapat pada perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 6,4%  1  M  dengan  waktu  pemanasan  90  menit  yaitu  32,98%  dan  sisa  lignin  terbesar  pada perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 8,7% dengan waktu pemanasan 120 menit yaitu 35,31%. Konsentrasi asam yang tinggi membuat suasana asam, dan menyebabkan lignin mengendap. Menurut Yoricya et al (2016) pada penelitian yang dilakukan menggunakan  Kolin Klorid (ChCl) menghasilkan lignin 3,77%  hinggal  16,45%.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  metode  modifikasi  delignifikasi  ini  dapat mengoptimalkan hasil lignin.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil lignoselulosa tandan kosong kelapa sawit optimal menggunakan modifikasi delignifikasi bertekanan  dan  asam  asetat.  Hasil  hemiselulosa  terbaik  yaitu  77,40%  pada  perlakuan  konsentrasi H 2 SO 4 8,7% dengan waktu pemanasan 90 menit. Hasil Selulosa terbaik yaitu 58,91% pada perlakuan konsentrasi H 2 SO 4 6,4% dengan waktu pemanasan 90 menit. Hasil lignin terbaik yaitu 58,91% pada perlakuan  konsentrasi  H 2 SO 4 6,4%  dengan  waktu  pemanasan  90  menit.  Oleh  karena  itu  dapat menjadi metode untuk menghasilkan lognoselulosa dalam dunia industri.

## Saran
Penelitian ini akan dilanjutkan dalam perhitungan nilai ekonomis untuk dijadikan produk samping yang bernilai jual tinggi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  ucapkan  terima  kasih  kepada  DIPA  Politeknik  Negeri  Lampung  No.  209.45/PL 15.8/PT/2021  yang  telah  memberikan  suport  dana  penelitian,  dan  seluruh  pihak  yang  telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standarisasi  Nasional  Indonesia.  (2009). Pulp-Cara  Uji  Kadar  Selulosa  Alfa,  Beta,  dan Gamma . In SNI 0444 .
Dewanti, D. P. (2018). Potensi selulosa dari limbah tandan kosong kelapa sawit untuk bahan baku bioplastik ramah lingkungan. Jurnal Teknologi Lingkungan , 19 (1), 81-88.
https://doi.org/10.29122/jtl.v19i1.2644
Ditjen Perkebunan. (2017). Prospek Perkebunan dan Industri Minyak Kelapa Sawit di Indonesia . PT Bisinfocus Kelapa Sawit.
Hartari, W. R., Delvitasari, F., Sarono, & Undadraja, B. (2021). Delignification of  oil palm empty bunch  with  compressive  heat  and  naoh  concentration  in  separate  lignosellulose. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 1012 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/1012/1/012056
Haryanti, A., Norsamsi, N., Fanny Sholiha, P. S., & Putri, N. P. (2014). Studi pemanfaatan limbah padat kelapa sawit. Konversi , 3 (2), 20. https://doi.org/10.20527/k.v3i2.161
Juanda,  Irfan,  &  Nurdiana.  (2011).  Pengaruh  metode  dan  lama  fermentasi  terhadap  mutu  MoL (mikroorganisme lokal). J. Floratek , 5 (6), 140–143.
Kahfi, S. A. (2019). D elignifikasi Biomassa Lignoselulosa Menggunakan Enzim Dari Larva Cossus- Cossus  Dalam  Produksi  Biofuel  Generasi  Kedua [Unpublished  undergraduate  thesis]. Universitas Islam Negeri Alauddin.
Manalu, H. V., Wibisono, Y., & Indriani, D. W. (2020). Hidrolisis hemiselulosa pada kulit pisang ambon hong ( Musa acuminata ) menggunakan katalis asam sulfat (H 2 SO 4 ) pada produksi xilosa. Jurnal
Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem , 8 (1), 46–56. https://doi.org/10.21776/ub.jkptb.2020.008.01.05
Purba,  J.  H.  V.,  &  Sipayung,  T.  (2017).  Perkebunan  kelapa  sawit  indonesia  dalam  perspektif pembangunan berkelanjutan. Jurnal Masyarakat Indonesia , 43 (1), 81-94.
Rachim,  P.  (2012).  Pembuatan  surfaktan  natrium  lignosulfonat  dari  tandan  kosong  kelapa  sawit dengan sulfonasi langsung. Jurnal Teknik Kimia , 18 (1), 41–46.
Rilek, N. M., Hidayat, N., & Sugiarto, Y. (2017). Hidrolisis lignoselulosa hasil pretreatment pelepah sawit ( Elaeis guineensis Jacq.) menggunakan H 2 SO 4 pada produksi bioetanol. Industria: Jurnal
Teknologi dan Manajemen Agroindustri , 6 (2), 76–82.
https://doi.org/10.21776/ub.industria.2017.006.02.3
Rodiansono, R., Utami, U. B. L., Widyastuti, N., Wulandari, P. C., & Risnawati, I. (2016). Hidrolisis lignoselulosa dari tandan kosong kelapa sawit menggunakan katalis asam karboksilat. Jurnal Ilmiah Berkala Sains dan Terapan Kimia , 7 (1), 60–71.
Santoso,  S.  (2010). Palm Oil  Boom  in  Indonesia:  From  Plantation  to  Downstream  Products  and Biodiesel, Clean (Vol. 36, Issue 5).
Saputra, B. Y. E., Fahmi, M. F., & Widjaja, T. (2022). Fraksinasi lignoselulosa dari TKKS dengan metode steam explosion pretreatment disertai penambahan asam formiat. Jurnal Teknik ITS , 11 (2), 67-72. https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i2.89395
Sari, R. M. (2016). Optimasi Produksi Bioetanol dari Tandan Kosong Kelapa Sawit Menggunakan Metode Sakarifikasi dan Fermentasi Serentak [Unpublished undergraduate thesis]. Universitas Lampung.
Sukowati,  A.,  Sutikno, & Rizal,  S.  (2014).  Produksi  bioetanol  dari  kulit  pisang melalui  hidrolisis asam sulfat. Jurnal Teknologi dan Industri Hasil Pertanian , 19 (3), 274–288.
Susilo,  B.,  Agustiningrum,  D.  A.,  &  Indriani,  D.  W.  (2017).  Pengaruh  Penyimpanan  atmosfer
Hartari: Pengujian Lignoselulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit ...
termodifikasi  (modified  atmosphere  storage/MAS)  terhadap  karakteristik  jamur  tiram  putih ( Pleurotus ostreatus ). Agritech , 36 (4), 369. https://doi.org/10.22146/agritech.16758
Yoricya, G., Dalimunthe, S. A. P., Manurung, R., & Bangun, N. (2016). Hidrolisis hasil delignifikasi tandan kosong kelapa sawit dalam sistem cairan ionik choline chloride. Jurnal Teknik Kimia USU , 5 (1), 27–33.